70 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Die anfänglichen Krystallisations-Stufen waren somit: 
zuerst nur Sulfid; 
dann Sulfid und Spinell gleichzeitig; 
spáterhin Beginn der Ausscheidung von Melilith, unter fortgesetzter 
Ausscheidung von Sulfid. — Aus physico-chemischen Gründen darf eine 
fortgesetzte Ausscheidung — freilich in geringer Menge (siehe unten S. 90) 
— auch von Spinell vorausgesetzt werden. Dies läßt sich jedoch im vor- 
liegenden Fall nicht aus der Struktur ablesen. 
Vergrößerung 50 : I. 
Schlacke Nr. 48, bestehend aus: 5.5 9/9 CaS, 6.5 9/9 Spinell, ca. 6o 9/9 Melith, ca. 8 9/9 
Olivin und ca. r0 0/5 Glas. — An Fig. 21 b sind nur das Sulfid (an der Photographie Fig. 21a 
ziemlich dunkel) und der Spinell (Sp.) eingezeichnet. Die büschelförmigen Sulfid-Einlage- 
rungen in dem Melilith sind ausgelassen. — Zwei kleine Luftblasen sind an Fig. 21b durch 
feine Punktierung angegeben. 
In Nr. 49, mit 5.2 %, (Mn, Ca)S — ohne Spinell — begegnen wir in 
entsprechender Weise einerseits sogar ziemlich grofsen Krystalliten von dem 
Sulfid (siehe Fig. 19b und 22) in dem Melilith eingebettet und andrerseits 
den äufserst feinen büschelfórmigen Sulfid-Einlagerungen. Rings herum um 
die größeren Krystalliten beobachten wir einen kleinen «Hof» (siehe Fig. 22), 
was ergibt, dafs die innerhalb eines kleinen Raums anfänglich in Lösung 
vorhandene Sulfid-Menge zu der Bildung der größeren Krystallite ver- 
braucht wurde. 
Bei einigen Melilithschlacken mit rund 3.5 °/o Sulfid, wie Nr. 50—52, 
treten die büschelförmigen Sulfid-Einlagerungen sowohl im Kern wie in 
der äußeren Zone der Melilith-Individuen auf. 
